( ii66 ) 



perte de poids de o^^oGa et dosé ot-'^oôi d'acide sulfureux. Or, le poids 

 de ce corps devait être théoriquement de of''',o64 ; la confirmation de la 

 réaction 



PhS4- 2PbO = 3Pb-f- SO- 



peut donc être considérée comme très satisfaisante. Il faut remarquer que 

 dans ce cas, en présence d'un excès d'oxyde de plomb et à basse tempé- 

 rature, il n'y a pas eu de volatilisation sensible de galène : il reste dans la 

 nacelle des sfrenailles de plomb pur empâtées dans l'excès d'oxyde. 



» 2° Réaction du sulfure de plomb sur le sulfate. — On a employé 0^% 5oo 

 de chacun des deux corps, ce qui correspond à un léger excès de sulfure. 

 La réaction commence vers 670°, c'est-à-dire à une température bien 

 inférieure au point de fusion des deux éléments du mélange ; elle a été 

 poursuivie pendant trois heures et demie jusqu'à une température de 820°. 



» La perte de poids de la nacelle a été de 0^,286 : une partie de cette 

 perte était due à la volatilisation de la galène, dont on a pu recueillir 

 0^,069 sur les parois du tube, tout en laissant un peu de matière adhé- 

 rente au vei're. La perte de poids, rectifiée par déduction du sulfure con- 

 densé, serait de o^', 2i'7; calculée, elle serait de oe'',2i2. D'autre part, on 

 a dosé 06^207 d'acide sulfureux dégagé : l'évaluation directe de ce corps 

 et son évaluation par différence présentent donc des écarts faibles, de 

 sens inverse et d'égale valeur absolue par rapport au chiffre théorique 

 résultant de la formule 



PbS -t- PbSO' = 2Pb -4- 2SO-. 



» On peut donc considérer celle-ci comme exacte. 



» 3" Nous croyons utile de faire figurer 1 ici, bien qu'elle ait été faite 

 dans un courant d'acide carbonique et non d'azote, une expérience véri- 

 fiant la formule 



PbS + 3PbS0' = 4 PbO + /iSO^ 



déjà contrôlée par M. Roberts-Austen. 



» Un mélange bien intime de o^"", 289 de sulfure de plomb et de i'^'',oo2 

 de sulfate a été placé dans une nacelle de porcelaine, préalablement bras- 

 quée avec o^"', 906 de sulfate pour atténuer la corrosion des parois. En 

 chauffant progressivement jusqu'à 820", on a obtenu un mélange fondu 

 d'oxyde et de sulfate, sans trace de plomb métallique. La perte de poids a 

 été de o^',iSt, alors qu'elle aurait dû être théoriquement de os', 256; le 

 résidu contenaito^"^, 895 d'oxyde de plomb non combiné, au lieu àeo^,S^'2. 



